( 386 ) 

 tems celui de palladium , si toutefois on n'avait pas précipité la totalité 

 de ce métal dans l'opération précédente. 



Le résidu insoluble dans l'alcool est le muriate ammoniaco de 

 rhodium retenant presque toujours un peu de sel double de platine. 

 Pour séparer ce dernier , on traite le résidu par une petite quantité 

 d'eau aiguisée d'acide muriatique. Le sel de platine n'est pas dissous; on 

 fait évaporer à siccité la solution, et ce qui reste calciné, au rouge , laisse 

 du rhodium métallique pur. 



Ce procédé, plus exact que celui de Wollaston , est fondé, i°. sur 

 l'insolubilité du muriate ammoniaco de palladium , même dans l'eau 

 légèrement acide; 2°. sur la solubilité dans l'alcool des muriates de fer 

 et de cuivre , et l'insolubilité du muriate ammoniaco de rhodium. 



§. III. Du palladium. 



Propriétés du métal. Il est blanc et malléable; il a à-peu-près la 

 même dureté que le platine. 



Lorsqu'il a été laminé , sa pesanteur spécifique est de 12. 



11 est infusible au feu de nos fourneaux. 



Quand on le chauffe sur un charbon au moyen du chalumeau à gaz 

 oxigène , il se fond , et si ou continue à le chauffer, il entre en ébui- 

 lition , et brûle avec des aigrettes très-éclatantes. Le platine ne présente 

 rien de semblable : seulement il se fond ; il est donc moins volatil et 

 moins combustible que le palladium. 



Sulfure de palladium. Le palladium s'unit au soufre; on peut opérer 

 celte combinaison en chauffant ces deux corps à l'état combustible, ou 

 bien en chauffant partie égale de soufre et de muriate ammoniaco de 

 palladium. 100 de palladium absorbent 24 de soufre. 



Ce sulfure est blanc-blcuàtre , très- dur et lamelleux. Il se fond à îa 

 chaleur où l'on fait les essais d'argent; si on le chauffe dans une cou- 

 pelle , le soufre s'en dégage à l'état d'acide sulfureux , et le métal perd 

 en même tems sa fusibilité. Quand tout le soufre est dissipé , le palladium 

 est d'un beau blanc d'argent et susceptible d'être laminé. Quelquefois 

 le palladium se recouvre de taches, d'un vert-bleuâtre qui paraissent 

 dues à un commencement d'oxidation. 



Muriate de palladium. 1 gramme de palladium a été promptement 

 attaqué , même à froid par 6 grammes d'eau régale composée à parties 

 égales. A l'aide de la chaleur le métal a été complètement dissous ; 

 la dissolution d'un rouge-brun est d'autant plus intense qu'elle contient 

 plus d'acide ; à mesure qu'elle perd l'excès de ce dernier par l'évapo- 

 ration, elle devient fauve. Le muriate neutre est peu soluble dans l'eau; 

 il se dissout très-bien dans l'eau aiguisée d'acide muriatique; cette disso- 

 lution ne cristallise pas régulièrement. 



Le muriate de palladium est complètement décomposé à chaud par 



